des boudiez à feu en fonte vlvn bronze, etc. 147 



nous avons déjà dit qu'il augmente le reroulrment. Les gar- 

 gousses allongées paraissent jusqu'à présent, d'après les auieurs 

 français, le meilleur moyen de diininiicr conjointement le loge- 

 ment et le refoulement. 



Le logement est la cause première du bourlet cl des battements. 

 11 a aussi d'autres défauts pour conséquences. La compression 

 exercée par le projectile au point où il repose , (init par détruire 

 l'élasticité du métal. Les parties refoulées se fissurent, des cre- 

 vasses peuvent même s'en suivre, et les gaz en s'y introduisant 

 produisent des affouillements. 



Èyrènements , chambres et affouillements. 



Définitions. De petites cavités , à la surface de l'ame ou de la 

 chambre , s'appellent érjrènements. Les égrénements existent en 

 nombre plus ou moins grand dans une même région de la pièce. 

 On les rencontre fréquemment aux arêtes vives , à l'intirseclion 

 de la chambre avec le fond hémisphérique ou conique de l'aine, 

 et à l'urifiee intérieur de la lumière. 



Les chambres sont des cavités plus grandes. Elles sont pro- 

 duites, tantôt par la seule action des gaz, tantôt par cette action 

 (xercée sur des chambres ou soufQures préexistantes. 



Les chambres prennent le nom A' affouillements , lorsqu'elles 

 affectent une forme allongée. 



Êgrèncments , chambres et affouillements dans les pièces de 

 bronze. L'étain est en partie fondu par la chaleur développée 

 dans l'inflammation de la charge, ou bien il est oxidé et en- 

 traîné par les courants gazeux. La disparition de l'étain rend le 

 métal spongieux, altère la cohésion entre les parties restantes 

 de cuivre, qui sont ensuite dissoutes ou désagrégées et emportées 

 par les gaz en mouvement. 



Êgrènetnents , chambrer et affouillements dan? les pièces de 

 fonte. Ces dégradations sont plus lentes dans les pièces de fonte, 

 mais deviennent cependant appréciables après un tir prolongé , 

 |irineipalement dans le lieu de la charge , à l'emplacement du 

 projectile et dans la lumière. Les gaz , pénétrant entre les par- 

 ticules de fonte et de graphite el dans les fissures produites par 

 le tir, forment des chambres et des affouillements. 



L'oxigénation a lieu , non seulement sur le IVr , mais encore 



